Üeber melamagnetische Legierungen. 
17 
I 
schmolzene Kupfer geworfen wurde. Dabei wurde, worauf auch 
schon in der Metallographie von C. H. Desch aufmerksam ge¬ 
macht worden ist, ein hoher Temperaturanstieg beobachtet, denn 
die flüssige Masse wurde ganz weissglühend. Dies beruht, wie 
C. H. Desch ausführt, auf der Verbindungswärme des Aluminiums 
mit dem Sauerstoff und nicht, wie man früher annahm, auf der 
mit dem Kupfer. Der Ausschlag, den dieser Guss zeigte, war 
— 36, mithin etwas grösser als der des vorigen, aber immer noch 
nicht ausreichend. Die Suszeptibilität betrug, nach der verein¬ 
fachten Formel ausgerechnet, — 0,577 • IO -6 . Nach Kohlrausch 
beträgt sie —0,7 • 10 ~ 6 und nach Landolt gar —0,8 • 10~ 6 . 
Bei anderen Güssen mit Aluminium war der Diamagnetismus 
wieder nicht mehr zu erreichen. Das aber war jedenfalls fest¬ 
gestellt worden, dass er unter günstigen Umständen mit unsern 
Mitteln zu erreichen war und dass sein Wert sich dem im Lehr¬ 
buch von Kohlrausch angeführten ziemlich näherte. 
Vor allen Dingen aber war es wichtig, herauszufinden, bis zu 
welchem Eisengehalt die Legierung noch diamagnetisch ist. Zu 
diesem Zwecke wurde versucht, Legierungen mit einem bestimmten 
Eisengehalt herzustellen und zwar wieder mittels einer Grund¬ 
legierung. Jedoch bei der Herstellung dieser Kupfer-Eisengrund¬ 
legierung verbrannte das Eisen beim Einbringen in das flüssige 
Kupfer infolge der hohen Temperatur fast vollständig. Durch die 
Analyse konnte nur ein äusserst geringer Eisengehalt festgestellt 
werden. Es wurden darum noch weitere Analysen ausgeführt. 
Diese hatten alle ganz verschiedene Ergebnisse. So kam denn 
also noch hinzu, dass das Eisen ungleichmässig in dem Kupfer 
verteilt war. Es wurden trotzdem mittels dieser Grundlegierung 
einige Legierungen hergestellt und zwar in derselben-Weise wie 
beim Zink nur mit dem Unterschied, dass Desoxydationsmittel an¬ 
gewendet wurden. Eine davon, (B d 6) die mit einem Zusatz von 
Aluminium zur Verhinderung der Oxydbildung im Porzellantiegel 
geschmolzen war und von der anzunehmen war, dass sie eine ge¬ 
wisse Menge Eisen enthielt, wurde genau analysiert und ein Gehalt 
von 0,55 °/oo festgestellt. Ihr Ausschlag betrug — 22. Die anderen 
waren zum Teil paramagnetisch, zum Teil diamagnetisch. Jedoch 
von Metamagnetismus war bei keiner etwas zu erkennen. 
Um auch hier bei den Kupfer-Eisen-Legierungen noch ein¬ 
mal das Ergebnis der Untersuchungen kurz zusammenzufassen, so 
ist wenigstens erwiesen, dass sich bei keiner der Metamagnetismus 
157 
